TCVN9409-4:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-4:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền trong môi trường vi sinh TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9409-4:2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN TRONG MÔI TRƯỜNG VI SINH Waterproofing material - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Test methods - Part 4: Determination of microorganism resistance (soil bur i al) 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền trong m ô i trư ờ ng vi sinh của tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm. 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổ i, bổ sung (nếu có). TCVN 5979:1995 (ISO 10390:1993) Chất lượng đ ấ t - Xác định pH. TCVN 9408:2014, Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ thuật . TCVN 9409-1:2014, Vật liệu chống thấm - T ấ m CPE - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ dày . 3 . Nguyên tắc Độ bền trong m ô i trường vi sinh của tấm CPE được xác định thông qua tỷ lệ thay đổi khối lượng mẫu thử sau khi ngâm trong môi trường vi sinh. 4. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 4.1 . Lấy mẫu và ổn định tấm mẫu thử, viên mẫu thử theo Điều 7 trong TCVN 9408:2014. 4.2. Chuẩn b ị 4 tổ hợp mẫu thử, mỗi tổ hợp gồm 6 mẫu thử h ì nh tròn, đường kính 51 mm. 5 . V ậ t liệu 5.1 . Đất dùng để chôn mẫu thử được c hu ẩ n b ị bằng cách sử dụng đất bón phân hữu cơ theo ch ỉ dẫn kỹ thuật sản xuất rau, hoa thương phẩm sao cho có pH từ (6,5 + 7,5) và làm giàu đất bằng cách trộn thêm phân trâu, bò. 5.2 . Duy tr ì độ ẩ m của đất trong khoảng (30 + 50) % trong suốt thời gian thử nghiệm. 5.3 . Duy tr ì nhiệt độ của đất trong khoảng (15 + 30) o C. 5.4 . Hoạt tính vi sinh 5.4.1 . Cắt và ổn định ( 540 ¸ 720) ml các mẫu thử dạng kéo v ả i cotton ở nhiệt độ (27 ± 2) o C và độ ẩm (65 ± 5) % v ớ i thời gian không dưới 40 h. Thử tối thiểu 03 mẫu phù hợp với TCVN 4509:2006 (ISO 37:2005) để nhận được một giá trị trung b ì nh cộng của cường độ chịu kéo cho vải cotton. 5.4.2 . Chôn 12 mẫu v ả i cotton trong đất đã được làm giàu cùng với các mẫu thử. Lấy ra 3 mẫu th ử v ả i cotton sau 1, 2, 3, và 4 tuần và tiến hành thử cường độ chịu kéo. 5.4.3 . Hoạt t í nh vi sinh được cho là phù hợp nếu cường độ chịu kéo của mẫu thử vải cotton sau khi chôn 1, 2 tuần mất í t nhất tương ứng 70 %, 90 % so với cường chịu kéo ban đầu của nó. Sau 3, 4 tuần chôn cường độ chịu kéo của mẫu thử v ả i cotton mất 90% và nhiều hơn 90 % so với cường độ ban đầu của nó được cho là đạt yêu cầu. 6 . Thiết bị và dụng cụ - Cân, độ ch í nh xác đến 0,0001 g. - Bình hút ẩ m. - Khăn lau, bằng v ả i mềm, thấm nước 7 . Cách tiến hành 7.1 . Cân từng mẫu thử với độ ch í nh x á c đến 0,0001 g. Chôn riêng r ẽ hai tổ hợp mẫu thử vào đất đã được chu ẩ n bị ở Điều 4 theo phương thẳng đứng trong 30 ngày, các mẫu thử được chôn cách nhau tối thiểu 25 mm. 7.2 . Sau thời gian chôn, lấy mẫu thử ra khỏi đất, rửa dưới vòi nước sạch, ấm đ ể loại bỏ đất và các vật liệu bám bên ngoài ra kh ỏ i các mẫu. Ngay sau đó, lau khô bề mặt mẫu bằng v ả i mềm thấm nước. 7.3 . Để ổn định các mẫu thử trong b ì nh hút ẩm trong 1 tuần hoặc cho đến khi khối lượng m ẫ u thử không đ ổ i. 7.4 . Ổn định các mẫu ở nhiệt độ (27 ± 2) o C và độ ẩ m tương đ ố i (65 ± 5) % í t nhất 24 h sau khi lấy ra khỏi bình hút ẩm và trước khi cân lại. 7.5 . Tiến h à nh cân lại từng mẫu thử, chính xác đến 0,0001 g. 8 . Biểu thị kết quả 8.1 . Đối v ớ i mỗi tổ hợp mẫu thử, tí nh giá trị trung b ì nh cộng độ thay đổi khối lượng của 6 mẫu thử. 8.2 . Độ bền của t ấ m CPE trong môi trường vi sinh l à sự thay đổi khối lượng của mẫu thử sau khi chôn so với trước khi chôn, tính bằng %, ch í nh xác đến 0,1 %, được t í nh theo c ô ng thức sau: Độ thay đổi khối lượng = trong đó: m 1 là khối lượng của mẫu thử trước khi chôn, g; m 2 l à khối lượng của mẫu th ử sau khi chôn, g. 9 . Báo cáo thử nghi ệ m Theo Điều 7 trong TCVN 9409-1:2014.